Pengaruh Penambahan Ekstrak Kulit Buah Nipah sebagai Green Corrosion Inhibitor terhadap Laju Korosi pada Baja Karbon ST37
Ulikaryani 1* , Ilma Fadlilah 2 dan Unggul Satria Jati 1
1 Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Cilacap, Dr. Soetomo No. 1 Cilacap, Jawa Tengah, 53212, Indonesia
2 Program Studi Teknologi Pengendalian Pencemaran Lingkungan , Politeknik Negeri Cilacap, Dr. Soetomo No. 1 Cilacap, Jawa Tengah, 53212, Indonesia
*E-mail: ulikaryani@pnc.ac.id
Diajukan: 06-11-2022; Direvisi: 10-12-2022; Dipublikasi: 23-12-2022

## Abstrak
Ekstrak limbah kulit buah nipah ( Nypa Fruticans Wurmb ) diteliti potensinya sebagai green corrosion inhibitor dalam menghambat  laju  korosi  pada  baja  karbon  ST37  melalui  metode weight  loss dan  pengamatan  morfologi permukaannya melalui Scanning Electron Microscopy . Daya hambat korosi baja karbon ST37 menggunakan ekstrak kulit  buah  nipah  ditentukan  pada  berbagai  persen  berat  campuran  ekstrak  pada  inhibitor  dan  lama  paparan  dengan media  korosifnya.  Efisiensi  inhibisi  meningkat  dengan  meningkatnya  persen  berat  ekstraknya.  Efisiensi  inhibisi tertinggi  sebesar  81,63%  dengan  laju  korosi  0,617  mpy  yang  diperoleh  pada  persentase  ekstrak  30%  dengan  lama paparan 12 hari. Hasil yang diperoleh membuktikan bahwa ekstrak limbah kulit buah nipah dapat digunakan sebagai inhibitor yang efektif pada baja karbon ST37 dengan media korosif air laut.
Kata kunci: Green corrosion inhibitor ; Kulit nipah; Baja ST37

## Abstract
Nypa  fruit  peel  waste  extraxt  (Nypa  Fruticans  Wurmb)  was  investigated  for  its  potential  as  agreen  corrosion inhibitor  in  inhibiting  the  corrosion  rate  of  ST37  carbon  steel  through  the  weight  loss  method  and  observing  its surface through Scanning Electron Microscopy. The corrosion inhibition of ST37 carbon ST37 using nypa fruit peel extract was determined on various mixtures of extracts on the inhibitor and the duration of exposure to the corrosive media. The  inhibition  efficiency increased  with  weight percent  of the extract. The highest  inhibition efficiency  was 81.63% with a corrosion rate of 0.617 mpy which was obtained at 30% extract percentage with an exposure time of 12 days. The results obtained prove that the extract of nypa fruit peel waste can be used as an effective inhibitor on ST37 carbon steel with seawater corrosive media.
Keywords: Green Corrosion Inhibitor; Nypa Fruticans; ST37 Steel

## 1. Pendahuluan
Korosi logam merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi oleh kelompok industri maju. Kerugian finansial yang besar selalu terjadi sebagai akibat dari penggantian komponen yang terkorosi di industry. Korosi atau yang biasa dikenal  dnegan  perkaratan  adalah  suatu  peristiwa  kerusakan  atau  penurunan  kualitas  suatu  bahan  logam  yang disebabkan oleh reaksi kimia bahan logam dengan lingkungannya [1]. Proses korosi dapat terjadi pada  material logam baja karbon ST37.
Proses  penegahan  korosi  dapat  dilakukan  antara  lain  dengan  pelapisan  pada  permukaan  logam,  proteksi  katodik  , penambahan  inhibitor  korosi  dan  lain-lain.  Inhibitor  korosi  adalah  zat  yang  bila  ditambahkan  dalam  jumlah  kecil  ke lingkungan, akan meguramgi serangan korosi lingkungan pada logam. Umumnya inhinitor korosi berasal dari senyawa organik dan anorganik yang mengandung gugus yang memiliki pasangan elektron bebas, seperti senyawa nitrit, kromat, fosfat, urea, fenilalanin,  imidazolin dan amina. Bahan kimia  sintetik  ini  merupakan  bahan kimia  berbahaya,  harganya mahal dan tidak ramah lingkungan [1].
Peningkatan kesadaran lingkungan dan perubahan peraturan yang membatasi inhibitor sintetis  karena toksisitasnya maka  inhibitor  berbahan  alami  semakin  diperlukan. Green  Corrosion  Inhibitor atau  inhibitor  korosi  berbasis  bahan alam  menjadi  semakin  menarik  untuk  diteliti  lebih  lnajut.  Sebagian  besar  ekstrak  inhibitor  korosi  berbahan  alam mengandung unsur-unsur yang diperlukan seperti C, N, dan S, yang merupakan unsusr aktif senyawa organik. Adsorpsi senyawa ini pada bahan logam atau paduan akan membentuk lapisan yang melindungi permukaan bahan dan mencegah krosi [2].

## 1.1. Green Corrosion Inhibitor
Green  Corrosion  Inhibitor merupakan  inhibitor  korosi  berbahan  alam  yang  menjadi  perhatian  khusus,  terutama penggunaan bahan alami seperti ekstrak daun, biji dan kulit kayu dari tumbuhan. Adsorpsi inhibitor korosi alami dapat menghambat korosi dengan mengurangi luas permukaan logam aktif dan meninggalkna area tidak aktif pada pemukaan yang terpapar media korosif [2].
Green corrosion inhibitor bekerja berdasarkan struktur bahan aktif dari bahan alami tersebut. Beberapa  penelitian telah  menjelaskan  perbedaan  pengaruh  antar  jenis  tanaman,  hal  ini  tergantung  pada  senyawa  penyusunnya.  Tanin merupakan  senyawa  yang  dapat  menghambat  korosi,  senyawa  organik biodegradable dan  tidak  beracun.  Tanin merupakan polifenol yang diekstrak dari bagian tanaman yang biasanya berasal dari  batang pohon semisal quebracho , mimosa , chestnut dan  mangrove.  Komponen  utama  tanin  adalah  gula,  asam  galat,  asam  fenolik  alami  dan  flavanoid [3][4]. Tanin juga banyak terdapat pada kulit buah coklat, kulit manggis dan daun jambu biji [5].

## 1.2. Nypa Fruticans Wurmb
Nypa  Fruticans  Wurmb disebut  juga  nipah  adalah  palem  paling  umum  yang  tersebar  luas  di  hutan  bakau  Asia Tenggara.  Nipah  merupakan  satu-satunya  jenis  palem  dalam  kategori  jenis  tanaman  mangrove  yang  mengandung minyak, tepung, gula dan lain-lain. Nipah merupakan jenis tanaman palem yang tumbuh di lingkungan mangrove [6-7]. Nipah sangat berguna dalam banyak aspek seperti halnya tanaman kelapa [8]. Buah nipah dapat dimanfaatkan menjadi berbagai  jenis  makanan  salah  satunya  selai.  Kulit  buah  nipah  saat  ini  hanya  dimanfaatkan  sebagai  bahan  baku pembuatan briket arang [9]. Beberapa tanaman mangrove diyakini mengandung senyawa tanin [10-11]. Senyawa tanin juga  diketahui  sebagai  senyawa  yang  dapat  mencegah  korosi  [5,  3,  12-13].  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  dilakukan untuk  mengidentifikasi  senyawa  tanin  yang  terkandung  dalam  nipah.  Penelitian  ini  juga  dilakukan  untuk  mengetahui laju korosi sampel baja karbon ST37 yang dapat dihambat oleh ekstrak kulit buah nipah.

## 2. Material dan Metode
2.1. Alat dan Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain limbah kulit buah nipah, baja karbon ST37, aquadest, air laut, etanol  96%,  aseton,  FeCl 3 dan  epoxy.  Bahan-bahan  tersebut  disiapkan  sebelum  dilakukan  proses  inhibisi.  Alat  yang digunakan antara lain wadah sampel, pipet, aluminium foil, jangka sorong, benang, timbangan analitik ketelitian 0,0001 gram, rotary evaporator, pisau pemotong kulit buah nipah, blender, amplas grade 400 dan 800, tissue roll, kertas saring whatmann no. 42, alat uji SEM dan peralatan gelas pendukung.
2.2. Metode
Metode penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan menghitung efisiensi inhibisi ekstrak dalam menghambat laju korosi. Tahapan penelitian dijelaskan melalui diagram alir penelitian pada Gambar 2..
Mulai
1. Proses pengumpulan dan preparasi limbah kulit buah nipah 2. Preparasi material baja karbon ST37 3. Preparasi media korosi alami (air laut)
Proses ekstraksi limbah kulit buah nipah dengan metode
maserasi serbuk
Proses inhibisi ekstrak limbah kulit buah nipah terhadap baja karbon ST37 pada media korosi alami (air laut)
Uji weight loss Uji scanning electron microscopy Analisa laju korosi berdasarkan berat awal dan
akhir sampel Analisa morfologi permukaan sampel sebelum dan sesudah inhibisi Uji fitokimia Identifikasi senyawa tanin pada ekstrak kental limbah kulit buah nipah Analisa data pengamatan Kesimpulan Selesai
Penelitian  tentang green  corrosion  inhibitors berbahan  limbah  kulit  buah  nipah  secara  umum  bertujuan  untuk mnegetahui  efisiensi  inhibitor  kulit  buah  nipah  terhadap  laju  korosi  baja  karbon  ST37.  Untuk  menentukan  efisiensi inhibisi, sampel tanpa unhibitor kulit nipah akan dibandingkan dengan sampel yang diberi inhibitor kulit nipah selama interval  waktu  yang  ditentukan  melalui  uji weight  loss .  Sampel  kemudian  juga  diuji  dengan  SEM  untuk  melihat morfologi permukaan sampel baja ST 37 tanpa inhibitor dan dengan inhibitor.
Sebagai  pelengkap  data  peneltian,  juga  akan  dilakukan  uji  fitokimia  sederhana  dari  kulit  buah  nipah  untuk mengetahui kandungan senyawa tannin pada ekstrak kulit buah nipah. Uji fitokimia ekstrak kulit buah nipah bertujuan untuk memperkuat kesimpulan dari penelitian yang akan dilakukan.
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  Teknik  analisis  data  kuantitatif  mengacu  pada  ASTM  GI. Laju korosi dapat dihitung dengan persamaan [14].
(1)
Dimana  C R adalah  laju korosi  (mpy),  W  adalah weight loss dalam  gram. D  adalah densitas  logam  (g/cm 3 ), A  iadalah luas permukaan spesimen (cm 2 ) dan T adalah waktu paparan dengan lingkugan korosif (jam).
Perhitungan laju korosi berdasarkan standar ASTM D 2688-05 [15].
(2)
Dimana,  C R adalah  laju  korosi  (mpy),  W  adalah weight  loss dalam  miligram.  D  adalah  densitas  logam  (g/cm 3 ),  A iadalah luas permukaan spesimen (in 2 ) dan T adalah waktu paparan dengan lingkugan korosif (hari).
Perhitungan  menggunakan  rumus weight  loss untuk  menentukan  efisiensi  inhibisi  berdasarkan  ASTM  G  185-06, yaitu [16].
) (3)
Dimana, IE adalah efisiensi inhibisi (%), CR i adalah laju korosi dari sampel dengan inhibitor dan CR o adalah laju korosi dari sampel tanpa inhibitor.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penyaringan  dan  penguapan  filtrat  diperoleh  ekstrak  kental  kulit  buah  nipah.  Ekstrak  kental  ini kemudian digunakan untuk pengujian tanin dan pembuatan inhibitor dengan menambahkan epoksi sebagai perekat yang kemudian diaplikasikan pada material baja karbon ST37.
Sebelum dilakukan proses inhibisi, terlebih dahulu dilakukan identifikasi kandungan tanin dari eksrak tersebut. Uji fitokimia  dilakukan  untuk  mendeteksi  kandungan  senyawa  tanin  pada  ekstrak  pekat  atau  ekstrak  kental  limbah  kulit buah nipah yang telah diperoleh. Tanin berperan dalam menghambat laju korosi material logam.
Menurut Pelikan (1996) dalam Swastika dkk (2017), penggunaan tanin sebagai inhibitor korosi besi diawali dengan penemuan  arkeologi  berupa  artefak  besi  dalam  kondisi  utuh  dan  terawetkan,  yang  ditemukan  tertimbun  dalam  media yang  mengandung  tanin  alami.  Di  situs  ini  ditemukan  benda-benda  besi  yang  masih  terawatt  dengan  baik  di  sebuah penyamakan  kulit  Saxon  di  York,  dimana  media  tanah  sebenarnya  sangat  mendukung  proses  korosi.  Temuan  ini menguatkan penelitian tentang peran tanin dalam melindungi besi dari korosi [8].

## 3.1. Pendeteksian senyawa tanin
Tanin dibagi  menjadi 2  jenis  yaitu tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis. Tanin terhidrolisis dapat memburuk dalam air, karena tanin akan bereaksi membentuk zat yang berbeda dan menghasilkan berbagai produk yang larut dalam air seperti asam galat, asam protocatechuic. Galotanin atau biasa disebut asam tanat adalah yang paling umum sebagai tanin  terhidrolisis.  Sedangkan,  tanin  terkondensasi  atau  proanthocyanidins  tersebar  luas  pada  tumbuhan.  Sekitar  2-50 atau lebih polimer flavonoid tidak mampu terhidrolisis. Tanin terkondensasi tidak larut dalam air [9].
Gambar 3. Hasil uji fitokimia senyawa tanin pada ekstrak kental limbah kulit buah nipah
Uji  fitokimia  terhadap  kandungan  senyawa  tanin  pada  ekstrak  kulit  buah  nipah  dilakukan  secara  kualitatif.  Uji kualitatif dilakukan dengan melihat perubahan fisik terutama warna ekstrak kulit buah nipah pada penambahan larutan FeCl 3 1%.
Penetapan  tanin  secara  kualitatif  dilakukan  dengan  menggunakan  2  gram  ekstrak  yang  direbus  dengan  50  ml aquadest, kemudian diendapkan dan disaring dengan kapas atau kertas saring,  filtratnya diambil, kemudian dilakukan identifikasi  adanya  tanin.  Ekstrak  tersebut  ditambahkan  FeCl 3 1%,  kemudian  galotanin  dan  ellagitannin  akan memberikan endapan biru kehitaman sedangkan tanin terkondensasi akan memberikan endapan hitam kehijauan [10].
Berdasarkan  pengujian  terhadapat  ekstrak  kental  limbah  kulit  buah  nipah  tersebut  didapatkan  hasil  berupa  warna hitam  kehijauan.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  ekstrak  tersebut  mengandung  tanin  dengan  jenis  tanin terkondensasi.

## 3.2. Penentuan laju korosi berdasarkan uji weight loss
Uji weight loss dilakukan untuk mengetahui laju korosi berdasarkan perbedaan antara sampel awal dan sampel akhir setelah  dilapisi  dengan  green  inhibitor.  Tahap  awal  uji weight  loss yaitu  sampel  baja  yang  luas  permukaannya  telah diukur  menggunakan  jangka  sorong  dan  ditimbang  menggunakan  neraca  analitik  kemudian  dilapisi  dengan green corrosion inhibitor dari kulit buah nipah dnegan variasi ekstrak kulit buah nipah masing-masing 12% dan 30% persen berat terhadap resin epoksi.
Berdasarkan  data  kehilangan  berat  yang  diperoleh  maka  laju  korosi  setiap  sampel  dapat  dihitung  dengan menggunakan rumus (1), maka laju korosi yang terjadi pada setiap sampel dapat diperoleh sepeti pada Tabel 1.

## Tabel 1. Laju korosi pada setiap sampel
Hari ke- Sampel BJ0* (mpy) Sampel BJ1** (mpy) Sampel BJ2*** (mpy) 0 0 0 0
Ekstrak sebelum diberi FeCl 3 , berwarna coklat tua
Ekstrak sesudah diberi
FeCl 3 , berwarna hitam kehijauan
4 3,3660 1,0994 1,0283 8 3,0695 0,9816 0,8227 12 3,2340 0,9162 0,6170
*BJ0 = sampel tanpa inhibitor **BJ1 = sampel dengan 12% green corrosion inhibitor ***BJ2 = sampel dengan 30% green corrosion inhibitor
Berdasarkan  perhitungan  yang  dilakukan  dapat  diketahui  bahwa  laju  korosi  tertinggi  terdapat  pada  sampel  baja tanpa green  corrosion  inhibitor dengan  lama  perendaman  selama  4  hari  yaitu  sebesar  3,6660  mpy.  Sedangkan  laju korosi  terendah  terdapat  pada  sampel  baja  dengan green  corrosion  inhibitor dengan  campuran  ekstrak  kulit  nipah sebanyak  30%  berat  dengan  lama  perendaman  12  hari  yaitu  sebesar  0,6170  mpy.  Sedangkan,  efisiensi  inhibisi  dapat dihitung dengan persamaan (3) diatas, sehingga diperoleh efisiensi inhibisi tertinggi sebesar  81,63% pada sampel BJ2 dengan lama paparan 12 hari.
Gambar 4. Grafik pengaruh inhibitor terhadap laju korosi
3.3. Hasil uji Scanning Electron Microscopy (SEM)
Gambar 5. Hasil Uji SEM (a) Sampel raw [17], (b) Sampel tanpa dilapisi inhibitor, (c) Sampel dilapisi inhibitor dengan
12%ekstrak, (d) Sampel dilapisi inhibitor dengan 30%ekstrak
Uji SEM dilakukan untuk melihat permukaan yang telah terkorosi. Berdasarkan Gambar 5 dapat dilihat bahwa sampel yang digunakan telah terkorosi, dimana terjadi perubahan struktur permukaan pada sampel. Namun, pada Gambar 5(b) terlihat  gumpalan  yang  merata  artinya  telah  terjadi  proses  korosi  yang  meluas.  Pada  Gambar  5(c)  terlihat  adanya gumpalan  namun tidak  merata hal  ini  mengindikasikan proses korosi  terjadi akan tetapi  belum  meluas ke  semua area
0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 0,0000 4 8 12 L aj u K o ro si ( m py ) Waktu Paparan (Hari) BJ0 (0% inhibitor)
BJ1 (12% inhibitor)
BJ2 (30% inhibitor)
permukaan. Pada Gambar 5(d) terlihat hanya  sedikit gumpalan pada permukaan dan terlihat adanya lapisan baru pada permukaan  menunjukkan  proses  korosi  tetap  terjadi  dengan  area  paparan  yang  sempit  serta  adanya  proses  hambatan korosi berupa terbentuknya kerak lapisan baru pada area permukaan.

## 4. Kesimpulan
Penelitian  ini  diperoleh  kesimpulan  bahwa  laju  korosi  dan  efisiensi  inhibisi  tergantung  pada  persentase  ekstrak limbah  kulit  buah  nipah  di  dalam  campuran  pelapisnya.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  limbah  kulit  buah  nipah menunjukkan kinerja  yang sangat baik (lebih dari  80%) terhadap korosi  baja  karbon ST37 dalam  media air  laut.  Laju korosi  terendah  yaitu  0,617  mpy  dengan  efisiensi  inhibisi  diketahui  sebesar  81,63%  melalui  metode weight  loss .
Berdasarkan analisis SEM diketahui pula terbentuknya lapisan baru pada permukaan baja karbon ST37 yang dicurigai sebagai bentuk lapisan umpan yang dapat mencegah terjadinya proses korosi. Efisiensi inhibisi ekstrak kulit buah nipah ini termasuk tinggi dibandingkan dengan efisiensi inhibisi korosi dengan jenis bahan alam yang berbeda seperti ekstrak daun jambu biji pada baja karbon ST37 yaitu sebesar 70,12 % - 84,07% [17-18].

## Ucapan Terimakasih
Ucapan  terimakasih  disampaikan  kepada  Direktorat  Pendidikan  Vokasi,  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah membiayai penelitian ini dalam program Hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2022 dengan no. SK 062/PL43/PM.01.01/2022.

## Daftar Pustaka
[1] Y.  Fahrizal  and  D.  H.  Sutjahjo,  Pengendalian  korosi  pada  baja  rendah  karbon  (mild  steel)  dengan  inhibitor ekstrak tanin dari daun sirsak pada media air laut dan udara. J. Mhs. Unesa. 2019: pp. 9–16.
[2] L. A. K. and A. A. Omnia S. Shehata, Green Corrosion Inhibitors, Past, Present, and Future. IntechOpen: 2018.
[3] A.  M.  Shah,  A.  A.  Rahim,  S.  A.  Hamid,  and  S.  Yahya,  Green  inhibitors  for  copper  corrosion  by  Mangrove tannin,” Int. J. Electrochem. Sci. , vol. 8, no. 2, pp. 2140–2153, 2013.
[4] B. Mulyati, “Tanin dapat Dimanfaatkan Sebagai Inhibitor Korosi,” J. Ind. Elektro, dan Penerbangan , vol. 8, no.
1, pp. 1–4, 2019, [Online]. Available: http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/indept/article/download/224/191
[5] H. Kaco et al. , “Enhanced corrosion inhibition using purified tannin in HCL medium,” Malaysian J. Anal. Sci. , vol. 22, no. 6, pp. 931–942, 2018, doi: 10.17576/mjas-2018-2206-02.
[6] E. Subiandono,  N.  M.  Heriyanto,  and  E.  Karlina,  “Potensi  Nipah  (Nypa  fruticans  (Thunb.)  Wurmb.)  sebagai Sumber  Pangan  dari  Hutan  Mangrove,” Bul.  Plasma  Nutfah ,  vol.  17,  no.  1,  p.  54,  2016,  doi: 10.21082/blpn.v17n1.2011.p54-60.
[7] M. Farid Hossain, “Utilization of Mangrove Forest Plant: Nipa Palm (Nypa fruticans Wurmb.),” Am. J. Agric. For. , vol. 3, no. 4, p. 156, 2015, doi: 10.11648/j.ajaf.20150304.16.
[8] A. P. Yanuar, H. Pratikno, and H. S. Titah, “Pengaruh Penambahan Inhibitor Alami terhadap Laju Korosi pada Material  Pipa  dalam  Larutan  Air  Laut  Buatan,” J.  Tek.  ITS ,  vol.  5,  no.  2,  pp.  8–13,  2017,  doi: 10.12962/j23373539.v5i2.18938.
[9] V. Kayadoe and R. Turalely, “Ekstrak daun nipah sebagai inhibitor korosi baja SS-304 dalam larutan H2SO4 nipah leaf extract as corrosion inhibitors for SS-304 in H2SO4 solution,” no. September, pp. 99–105, 2016.
[10] N.  Soenardjo  and  E.  Supriyantini,  “Analisis  Kadar  Tanin  Dalam  Buah  Mangrove  Avicennia  marina  Dengan Perebusan  Dan  Lama  Perendaman  Air  Yang  Berbeda,” J.  Kelaut.  Trop. ,  vol.  20,  no.  2,  p.  90,  2017,  doi:
10.14710/jkt.v20i2.1701.
[11] T.  M.  Putri,  E.  Malis,  and  R.  Ridho,  “Ekstraksi  senyawa  tanin  dari  mangrove  (Brugueria  gymnorrhiza) menggunakan  pelarut  aquades  dan  etanol  sebagai  pewarna  alami  dan  penguat  serat  kain,” J.  Cryst.    Publ. Penelit. Kim. dan Ter. , vol. 2, no. 1, pp. 13–24, 2020, doi: 10.36526/jc.v2i1.922.
[12] A.  Swastikawati,  H.  Kusumawaty,  R.  K.  Suryanto,  and  P.  Y.  A.  Hendra,  “Tanin  Sebagai  Inhibitor  Korosi Artefak  Besi  Cagar  Budaya,” J.  Konserv.  Cagar  Budaya ,  vol.  11,  no.  1,  pp.  3–21,  2017,  doi: 10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v11i1.165.
[13] F.  Gambier,  A.  M.  Shah,  H.  Hussin  M,  M.  N.  Mohamad  Ibrahim,  A.  A.  Rahim,  and  N.  Brosse,  “Condensed Tannins from Mangrove and Grape Pomace as Renewable Corrosion Inhibitors and Wood Adhesive,” J. Adv. Chem. Eng. , vol. 08, no. 01, pp. 1–8, 2018, doi: 10.4172/2090-4568.1000182.
[14] ASTM,  “ASTM  D  2688  Standard  Test  Methods  for  Corrosivity  of  Water  in  the  Absence  of  Heat  Transfer (Weight Loss Method), ASTM International, Philadelphia, PA.” 2005.
[15] R. Singh, “Corrosion Evaluation,” pp. 48–67, 2019.
[16] ASTM,  “Standard  Practice  for  Evaluating  and  Qualifying  Oil  Field  and  Refinery  Corrosion  Inhibitors  Using Rotating Cage,” ASTM B. Stand. , vol. 06, no. Reapproved 2012, pp. 9–14, 2012.
[17] D. Mardiana, E. Ginting, and A. Riyanto, “Efektivitas Ekstrak Daun Jambu Biji (Psidium Guajava l.) Sebagai Inhibitor Pada Baja Karbon St37 dalam Medium Korosif NaCl 3%,” J. Energy, Mater. Instrum. Technol. , vol. 1, no. 3, pp. 119–125, 2020, doi: 10.23960/jemit.v1i3.128.
[18] P. V. Citra, E. G. Suka, and A. Riyanto, “Analisis Laju Korosi Baja St37 dengan Inhibitor Ekstrak Daun Jambu Biji dalam Medium Korosif HCl 3% pada Suhu 80°C dan 100°C,” J. Energy, Mater. Instrum. Technol. , vol. 2, no. 3, pp. 110–115, 2021, doi: 10.23960/jemit.v2i3.148.